32 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



2. Erhitzungskurve der aus Halle'schem Rohkaolin im 



Schöne-Apparat ausgeschlämmten Tonsubstanz. 



Bild 3, Tafel I. 



Anfangs Anstieg wie beim Halle'schen Rohkaolin, bei etwa 520° Ver- 

 zögerung im Anstieg, die wieder von 570° bis 590° stark ausgeprägt ist. 

 Zwischen 575° bis 580° bleibt die Temperatur 5 Minuten stehen. Die 

 Verzögerung von 540° bis 600° erstreckt sich über insgesamt 12 Minuten; 

 hierauf von 615° ab Nacheilen der Temperatur; bei 960° spontaner Sprung 

 auf 1060°, dann sinkt die Temperatur in den nächsten 2 Minuten um 15°. 

 Hierauf langsames Ansteigen, so daß in der 70. Minute erst 1080° erreicht 

 ist, während 5 Minuten früher die Temperatur schon auf 1060° gestiegen 

 war. Es ist also die Wärmeentwicklung infolge der exothermischen Reaktion 

 so stark, daß die Temperatur des Materials die des Ofens überholt hat, und 

 sich infolgedessen dann ein Zurückgehen der Temperatur im Material zeigt, 

 bis ein Ausgleich zwischen Material und Ofenatmosphäre eingetreten ist. 

 Es kann also das Zurückgehen der Temperatur nach der plötzlichen Wärme- 

 entwicklung nicht als eine Wärmeabsorption gedeutet werden. Von 1080 ° 

 Anstieg ziemlich parallel der Ofenkurve. 



3. Geschlämmter Kaolin von Zettlitz (Böhmen). Bild 4, Tafel 1. 

 Gesamtanalyse: 12,88 °/ Glühverlust, 

 46,99 „ Si0 2 , 

 38,52 „ A1 2 3 , 

 0,75 „ Fe 2 3 , 

 0,15 „ CaO, 

 Spuren MgO, 

 Rest K 2 0. 



Rationelle Analyse: 97,12 °/ Tonsubstanz, 

 0,56 ,, Quarz, 

 2,32 ,, Feldspat. 

 Hier verläuft die Verzögerung im Anstieg etwas verschwommener als 

 bei den beiden vorhergehenden, doch ist das nicht auf ein verschiedenes 

 Verhalten der Tonsubstanz zurückzuführen, sondern die Wärmeabsorptionen 

 fallen nicht immer ganz gleichmäßig aus, was an der Art der Versuchs- 

 ausführung liegt. Zwischen 570° und 590° ist auch hier die Verzögerung 

 im Anstieg am deutlichsten. Das Nacheilen nach der Wärmeabsorption ist 

 hier nicht so deutlich wie bei den beiden vorhergehenden. Bei 960 ° 

 plötzlicher Sprung auf etwa 1050°. In der 59. Minute, als 1070° erreicht 

 war, brach ich die Erhitzung ab. Nachdem der Ofen abgekühlt war, nahm 

 ich eine Erhitzungskurve der nun gebildeten Chamotte auf. Auf Bild 4 in 

 Tafel I sind sowohl die Erhitzungskurve des ungebrannten wie des ge- 

 brannten Kaolin an derselben Stelle aufgezeichnet. Daraus ist sofort zu 

 ersehen, daß die Temperatur in bis 1070° gebranntem Kaolin schneller 



